Dans un délai suffisant après la fin du bétonnage de la levée en Cours, la surface de reprise est lavée à l'eau et air sous-pression de façon à faire disparaître toute la laitance et à faire apparaître la mosaïque du béton. Si ce traitement n'est pas suffisant, avant mise en place d'une nouvelle levée, le maître d'œuvre peut exiger le repiquage complet de la surface de reprise qui, dans tous les cas, est maintenue humide mais débarrassée de toute eau libre avant le début du bétonnage. En cas de repiquage, les éléments fissurés ou décollés par le repiquage sont enlevés à la pioche. Cette prescription s'applique en particulier aux reprises de béton de scellement du matériel hydromécanique. Dès que l'Ingénieur a délivré le « Bon à bétonner », la mise en place du béton peut commencer. La surface de la reprise est recouverte d'une couche d'environ cinq centimètres de béton, dit «béton de reprise ». Ces bétons ou mortiers de reprise sont répandus impérativement au fur et à mesure du bétonnage du premier rouleau afin d'éviter leur dessiccation.

##### Essais de conformité

Le titulaire mettra à la disposition du chantier tous les matériels, équipements et personnel nécessaire pour la réalisation des essais de conformité obligatoires selon la norme NF EN 206-1 et le PAQ à élaborer par le titulaire et à approuver par le maître d'œuvre.. Ils peuvent inclure les éléments suivants :

- - Les essais sur éprouvette (NF P 18-400) :
- o de la masse volumique apparente du béton : On mesure systématiquement o de la masse volumique apparente du béton : On mesure systématiquement la masse volumique apparente de toute éprouvette soumise à un essai. En effet, lorsqu'une éprouvette a été mal compactée ou si la granulométrie est mauvaise, cela se remarque sur la masse volumique apparente.
- o du module dynamique : La méthode est basée sur l'excitation, la détection o du module dynamique : La méthode est basée sur l'excitation, la détection et la mesure des fréquences de résonance mécanique des éprouvettes. Elle concerne les trois modes de vibration de base : longitudinal, en flexion et en torsion (voir page suivante). Elle a pour but de caractériser les propriétés élastiques du béton.
- o d'affaissement (NF P 18 -451). o d'affaissement (NF P 18 -451).
- o de résistance à la compression (SIA 162). o de résistance à la compression (SIA 162).
- o de résistance à la traction par flexion (SIA 162) : il donne une indication sur o de résistance à la traction par flexion (SIA 162) : il donne une indication sur sa résistance à la fissuration
- o brésilien : L'essai de résistance à la traction transversale ou essai brésilien o brésilien : L'essai de résistance à la traction transversale ou essai brésilien permet d'estimer la résistance à la traction directe du béton.
- - Essai d'un élément en béton arme (élément témoin) : il consiste à mettre en évidence lors du chargement d'une poutre les trois stades suivants : stade non -fissuré, stade fissuré et stade de rupture.
- - Les essais non destructifs (scléromètre, etc.).

#### 303-10 Béton de scellement pour appareillage hydraulique

Ces bétons sont dosés à 350 kg de ciment par mètre cube: Ils sont fabriqués avec un produit anti- retrait agréé par l'Ingénieur. Ils doivent être suffisamment maniables pour bien remplir tous les interstices des bétons de première phase. Le béton de scellement doit avoir les propriétés mécaniques suivantes :

- - Résistance à la compression : 30MPa à 3 jours, 45 MPa à 7 jours.
- - Résistance à la traction par flexion : 6 MPa à 3 jours, 7 MPa à 7 jours.
- - Taux d'adhérence mortier - acier TOR : 6 MPa à 24 heures et 15 MPa à 28 jours.
- - Taux d'adhérence mortier - acier lisse : 2 MPa à 24 heures et 4 MPa à 28 jours

83